C io5i ) 



charbon , l'anthracite et la plombagine , crut obtenir des globules transpa- 

 rents de carbone fondu. 



" De leur ct , MM. Biot et Arago ayant exprim le doute que le diamant 

 pourrait bien diffrer du carbone par la prsence d'un peu d'hydrogne , il 

 en est rsult une divergence d'opinions qui a provoqu les expriences fon- 

 damentales d'Hiimphry Davy, de MM. Dumas et Stas, par lesquelles tous 

 les chimistes sont demeurs convaincus de l'identit chimique entre le dia- 

 mant et le carbone pur des laboratoires. 



Les preuves que j'ai fait subir au carbone n'ont pas t aussi nom- 

 breuses que le sujet le comportait, parce que les recherches de cette na- 

 ture deviennent promptement onreuses. 



Quoi qu'il en soit , la premire srie d'expriences fut excute avec 

 une pile de Bunsen de loo lments, et la seconde srie avec un chalumeau 

 gaz oxygne et hydrogne comprims ; ces deux sources de chaleur ont t 

 appliques, soit au diamant, soit au carbone pur. 



Or il rsulte des observations de la premire srie accomplie avec des 

 diamants sphriques de i,5 millimtre environ, et dposs tour tour dans 

 la cavit de charbon qui termine le ple de ce nom, que ces petits sph- 

 rodes de carbone transparents ont suffi , tantt pour intercepter le courant 

 lectrique lors du contact avec les ples , tantt pour simuler la dviation 

 de la flamme lors de l'interruption du contact. 



Ainsi , lorsque aprs un premier contact on loigne lentement du dia- 

 mant le charbon mobile appartenant au ple zinc, on observe qu' une cer- 

 taine distance la lumire lectrique jaillit du ple zinc, semble fuir le dia- 

 mant, et prend une teinte pourpre pareille celle de l'arc lumineux pro- 

 duit par l'approche d'un barreau aimant. Si , aprs quelques ttonnements, 

 on arrive faire prendre au cne mobile une position telle que le jet de 

 flamme tombe suivant le diamtre vertical du diamant sphrique et l'enve- 

 loppe symtriquement, ce dernier s'chauffe jusqu'au blanc le plus vif, se 

 ramollit et se partage en plusieurs fragments, qui s'cartent lentement et de 

 plus en plus , sans pourtant se dtacher les unes des autres; alors le diamant 

 se trouve chang en vritable coke. La densit du diamant, avant l'exp- 

 rience, tait de 3,336; aprs sa conversiou en coke, elle ne s'levait plus 

 qu' 2,6778. 



" Ainsi modifi, le diamant raye encore le verre; mais sa cohsion a di- 

 minu, au point qu'il se brise entre les doigts. 



Soumis l'action calorifique du chalumeau gaz hydrogne dans une 



